## PENGARUH VARIAN SUHU AIR CAMPURAN BETON TERHADAP KUAT TEKAN KARAKTERISTIK BETON
Daryadi Harahap 1) , Bambang Hariyanto 2)
1) 2) Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik,  Universitas Serang Raya Jl. Raya Serang Cilegon. Taman Derangon Serang E-mail : yadhi.unsri@yahoo.co.id

## ABSTRAK
Beton  merupakan  salah  satu  bahan  kontruksi  yang  banyak  dipergunakan  dalam  struktur  bangunan  modern. Beton  diperoleh  dengan  cara  mencampurkan  semen  portland,  air,  agregat.Air  sebagai  bahan  pencampur semen berperan sebagai bahan perekat, sehinnga penambahan air dalam pembuatan spesi beton merupakan unsur yang sangat penting. Peranan air sebagai bahan perekat terjadi melalui reaksi hidrasi, yaitu semen dan air akan  membentuk  pasta  semen  dan  mengikat  fragmen-fragmen  agregat.Penelitian  ini  membahas  Pengaruh Suhu Air Campuran Beton Terhadap Kuat Tekan Karakteristik Beton dengan suhu pencampuran air 0 o , 10 o , 25 o ,  40 o ,  75 o .  Kuat  tekan  beton  didapat  sesuai  parameter  yang  diinginkan  maka  suhu  air  campuran  beton harus diusahakan bersuhu ruang atau lebih rendah dari suhu ruang.
Kata kunci : Beton, Air, Kuat Tekan .

## ABSTRACT
Concrete is one of material construction that mostly used in modern construction building. Concrete is taken by mixing Portland cement, water, and aggregate. Water as a material mixer of cement has role as  glue  so  that  adding  water  in  making  specie concrete  is the important  element.  The  role  of  water  as glue happened through hydric reaction; concrete and water create concrete paste and string fragments of  aggregate.  This  research  explained  about  The  Effects  of  Temperature  Variant  of  Mixed  Water Concrete  towards  Strong  Pressure  of  Concrete  Characteristicsin  0 o ,  10 o ,  25 o ,  40 o ,  and  75 o mixed  water temperature.  Strong  pressure  concrete  is  taken  based  on  parameter  that  we  want  so  that  degree  of mixed water concrete must have room temperature or more than it.
Keyword : Concrete, Water, Strong Pressure
1. PENDAHULUAN
a. Latar belakang
Beton  merupakan  salah  satu  bahan kontruksi  yang  banyak  dipergunakan  dalam struktur  bangunan  modern.  Beton  diperoleh dengan cara mencampurkan semen portland, air,  agregat.  Beton  banyak  dipergunakan karena  keunggulan  -  keunggulannya,  antara lain  karena  kuat  tekan  beton  tinggi,  mudah dalam perawatan, mudah dalam pembentukan  serta  mudah  mendapatkan bahan penyusunan. Campuran bahan - bahan yang  membentuk  beton  harus  ditetapkan sedemikian  rupa,  sehingga  menghasilkan basah  yang  mudah  dikerjakan,  memenuhi kekuatan  tekan  rencana  setelah  mengeras  dan cukup ekonomis.
Sifat yang paling penting dari beton adalah sifat mekaniknya  yaitu  sifat seperti  air  dengan suhu dilapangan yang berbeda-beda.
Penelitian  ini  membahas  Pengaruh  Suhu  Air Campuran  Beton  Terhadap  Kuat  Tekan Karakteristik Beton dengan suhu pencampuran air 0 o , 10 o , 25 o , 40 o , 75 o .
b. Rumusan Masalah
1) Pembangunan  perumahan  menyebabkan kebutuhan akan bahan bangunan meningkat hal ini karena dalam pembangunan  tersebut  membutuhkan bahan-bahan  bangunan  berupa  batu, kerikil,  pasir,  tanah  lempung,  kapur, semen  dan  lain-lain.  Seperti  air  dengan suhu dilapangan yang berbeda-beda.
2) Penelitian  ini  membahas  Pengaruh  Suhu Air  Campuran  Beton  Terhadap  Kuat Tekan  Karakteristik  Beton  dengan  suhu pencampuran air 0 o , 10 o , 25 o , 40 o , 75 o .

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
a. Beton
Beton  adalah  suatu  material  yang menyerupai  batu  yang  diperoleh  dengan membuat  suatu  campuran  yaitu  semen, pasir,  kerikil  dan  air  untuk  membuat campuran  tersebut  menjadi  keras  dalam cetakan  sesuai  dengan  bentuk  dan  dimensi struktur yang diinginkan. Kumpulan material tersebut  terdiri  dari  agregat  yang  halus  dan kasar.  Semen  dan  air  berinteraksi  secara
kimiawi  untuk  mengikat  partikel-partikel agregat tersebut menjadi suatu massa padat. Pada  umumnya  beton  terdiri  dari  ±  15  % semen, ± 8 % air, ± 3 % udara,  selebihnya pasir  dan  kerikil.  Campuran  tersebut  setelah mengeras  mempunyai  sifat  yang  berbeda- beda,  tergantung  pada  cara  pembuatannya. Perbandingan campuran, cara pencampuran, cara  mengangkut,  cara  mencetak,  cara memadatkan, dan sebagainya akan mempengaruhi sifat-sifat beton.
Dalam  keadaan  yang  mengeras,  beton bagaikan  batu  karang  dengan  kekuatan tinggi.  Dalam  keadaan  segar,  beton  dapat diberi  bermacam  bentuk,  sehingga  dapat digunakan  untuk  membentuk  seni  arsitektur atau  semata-mata  untuk  tujuan  dekoratif. Beton  juga  akan  memberikan  hasil  akhir yang bagus jika pengolahan akhir dilakukan dengan  cara  khusus  umpamanya  diekspose agregatnya  (agregat  yang  mempunyai  bentuk yang  bertekstur  seni  tinggi  diletakkan  di bagian  luar,  sehingga  nampak  jelas  pada permukaan betonnya)
b. Kuat Tekan
Kuat  tekan  beton  mengidentifikasi  mutu dari  sebuah  struktur.  Semakin  tinggi  tingkat kekuatan struktur yang dikehendaki, semakin tinggi  pula  mutu  beton  yang  dihasilkan. Kekuatan beton dinotasikan sebagai berikut : f ' c =  Kekuatan  tekan  beton  yang disyaratkan (Mpa). fck =  Kekuatan  tekan  beton  yang didapatkan  dari  hasil  uji  coba kubus  150  mm  atau  dari  silinder dengan  diameter  150  mm  dan  tinggi 300 mm (MPa). f c =  Kekuatan  tarik  dari  hasil  uji  belah silinder beton (MPa).
f ' cr =  Kekuatan  tekan  beton  rata-rata  yang dibutuhkan,  sebagai  dasar  pemilihan perancangan  campuran  beton.  S  = Deviasi standar (s) (MPa). Beton harus dirancang proporsi campurannya  agar  menghasilkan  suatu  kuat tekan  rata-rata  yang  disyaratkan.  Pada tahap  pelaksanaan  konstruksi,  beton  yang telah dirancang campurannya harus
diproduksi sedemikian rupa sehingga memperkecil  frekuensi  terjadinya  beton dengan  kuat  tekan  yang  lebih  rendah  dari f ' c seperti  yang  telah  disyaratkan.  Kriteria penerima  beton  tersebut  harus  pula  sesuai dengan  standar  yang  berlaku.  Menurut
Standar Nasional Indonesia, kuat tekan harus memenuhi  0,85 f ' c untuk  kuat  tekan  rata- rata  dua silinder  dan  memenuhi f ' c +0,82  s untuk  rata  empat  buah  benda  uji  yang berpasangan.  Jika  tidak  memenuhi,  maka  di uji  mengikuti  ketentuan  selanjutnyaSerangan garam sulfat pada beton akan menyebabkan proses kerusakan  dan  korosi  pada  beton.  Hal  ini disebabkan oleh k e b e r a d a a n   g a r a m

## 3. METODOLOGI PENELITIAN
a. Umum
Penelitian  yang  dilakukan  adalah study laboratorium tentang beton dengan variasi suhu air campuran beton. Pembuatan  benda  uji  berupa  silinder dengan  diameter  15  cm  dan  tinggi  30 cm. Sebagai  metode perancangan campuran beton yang digunakan sebagai  dasar  perhitungan  campuran beton pada penelitian ini adalah metode ACI
b. Bahan - bahan Penelitian
Bahan  -bahan  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1 ) P a s i r
Digunakan pasir yang memenuhi syarat gradasi maupun syarat-syarat lain yang telah ditentukan
2 ) K e r i k i l Digunakan  kerikil  yang  memenuhi syarat  gradasi  maupun  syarat-syarat lain yang telah ditentukan.
3 ) S e m e n Semen yang akan digunakan adalah semen Portland tipe I produksi
4 ) Air
Air  yang  akan  digunakan  diambil  dari Laboratorium dan Variasi suhu dengan menggunakan pemanasan dengan oven maupun pendinginan dengan menggunakan es. c. Peralatan penelitian Untuk kelancaran penelitian ini diperlukan beberapa peralatan penelitian yang akan  digunakan  sebagai  sarana  mencapai maksud dan tujuan penelitian. Adapun alat-alat yang akan digunakan adalah sebagai berikut :
1) A yak an Untuk mengetahui gradasi agregat kasar maupun halus
2) Mesi n  u ji  tek an
Mesin uji tekan digunakan untuk mengetahui kuat tekan silinder beton
3) Tim ban ga n Timbangan  merk  Fa  Gani  dengan kapasitas  500  kg,  digunakan  untuk menimbang  bahan  susun  campuran adukan beton (semen, pasir dan kerikil).
Timbangan halus merk O'House
kapasitas  20  kg  dan  5kg  digunakan untuk  menimbang  batu  pecah  dan pasir  ketika  melakukan  uji  berat  jenis, berat      dan  Kaliper  mistar  dari  logam digunakan  untuk  mengukur dimensi cetakan  model,  sedangkan  kaliper  untuk mengukur diameter benda uji.
4) Cetok dan Talam Baja
Cetok  digunakan  untuk  memasukkan adukan  kedalam  cetakan.  Talam  Baja digunakan sebagai penampung sementara adukan beton yang dikeluarkan  dari  mesin  pengaduk/molen sebelum  dimasukkan  kedalam  cetakan benda uji.
5) Mesin Pengaduk Beton (Molen) Mesin  pengaduk  beton  digunakan  untuk mengaduk bahan penyusun beton sehingga  diperoleh  campuran  adukan beton yang homogen.
6) Tongkat P enum buk Tongkat  penumbuk  digunakan  untuk memadatkan  adukan  beton  didalam cetakan benda uji
7) Therm om eter Termometer  berfungsi  untuk  mengukur
suhu air
8) Kerucut  Abrams
Kerucut  Abrams  digunakan  untuk  alat uji slump beton  dilengkapi  dengan  alat penumbuk  dari  besi  dengan  panjang  60 cm dan diameter 16 mm.
9) Cetakan benda uji Cetakan  benda  uji  berupa  silinder  baja dengan diameter 150 mm dan tinggi 300 mm.
d. Prosedur Penelitian
Untuk  menghasilkan  suatu  mutu beton yang sesuai dengan tujuan penelitian, dalam  pelaksanaan  pembuatan  harus  melalui tahapan-tahapan tertentu. Tahapan-tahapan ini dibuat berdasarkan pada urutan pelaksanaan penelitian  sehingga  akan  memudahkan dalam  pelaksanaan  penelitian  yang  dimulai dari  pengujian  bahan  campuran  sampai dengan pengujian benda yang akan diuji, adapun pentahapan yang akan
dilaksanakan  dalam  penelitian  tersebut adalah sebagai berikut :

## Gambar 1.  Alur Kerja Penelitian
e. Pembuatan campuran beton
Pembuatan campuran beton dalam penelitian ini berpedoman pada SKSNI T- 28- 1991-03 tentang tata cara pengadukan dan pengecoran beton. Cara pembuatan campuran  beton  dimulai  dari  persiapan bahan  dan  alat.  Terlebih  dahulu  pasir  dan kerikil  yang  akan  dipakai  dicuci  dari  segala kotoran  dan  lumpur  kemudian  diangin- anginkan  agar  diperoleh  keadaan      jenuh permukaan,

## 4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Hal-hal  yang  dibahas  dalam  bab  ini memuat hasil-hasil penelitian dan pembahasan terhadap pengaruh varian suhu Semen Air Pasir A gre gat Pencampuran Pengadukan Analisis Data Pencetakan Pengeringan Pengujian Beton Hasil / Laporan Akhir
air  campuran  beton  terhadap  kuat  tekan karakteristik beton.
Hasil  penelitian  diperoleh  dari  pengujian yang  dilakukan  pembuatan  benda  uji  dan uji kuat tekan dilaksanakan
di Laboratorium  Teknik,  Fakultas  Tehnik Sipil Untirta, Cilegon, Banten.
G a m b a r   2 .   A n a l i s a   S a r i n g a n G a m b a r   2 .   P e n g u k u r a n   S u h u
G a m b a r   3 .   T e s t   K u a t   T e k a n
Pada  penelitian  ini  diperoleh  data  asli hasil  test  kuat  tekan  beton  yang  dilakukan  di laboratorium  Teknik  Sipil  Untirta  Cilegon, Banten  sebagaimana  terlihat  pada  data-data hasil  uji  tekan  beton  dan  Gambar  grafik  atau kurva hasil uji tekan beton tersebut.
Mix disain dari material yang digunakan untuk mutu beton  K225 :
1. Kuat tekan yang direncanakan(f’c)
= 19,13 Mpa 2. Nilai tambah = 12 Mpa 3. Kuat  tekan  rata  –  rata(f’cr  =  f’c  +  m)= 19,13 + 12 = 31,13 Mpa 4. Jenis semen yang digunakan = Type I 5. Agregat halus yang digunakan = Pasir 6. Agregat kasar yang digunakan = Split 7. Faktor air semen(sesuai grafik 9.1) = 0,56 8. Slump = 60 – 180mm 9. Ukuran  agregat  maksimum  (D.max) = D 20 /20 mm 10. Kadar air bebas (0º C) Dari tabel  9.2 (dengan slump 60–180 mm dan D.max 20 mm), di dapat : Wh = 195, Wk = 225 Maka kadar air bebas ( = = 205 kg/m 3 11. Jumlah semen (kadar air bebas/FAS) = 205 / 0,56 = 366 kg/m 3 12. Jumlah semen maksimum = diabaikan 13. Susunan butir agregat halus(MHB) = gradasi II 14. Susunan butir agrerat kasar = D 20 15. Persentase pasir
Dari  grafik  9.2  (dengan  D.max  20  mm, slump  60  –  180  mm,  FAS  0,56,  dan MHB gradasi II, didapat : Kadar agregat total 58% 16. Bj vol. alami kasar (dari hasil percobaan) = 2,56 17. Bj  vol.  alami  halus(dari hasil  percobaan) = 2,30

## Tabel 1. Hasil Pengujian
Variasi Suhu o C Umur Beton (Hari) Tanggal Buat Tanggal Uji Berat (kg) Tekanan (kN) Rata-rata Kuat Tekan (Mpa) Parameter Tekanan (kN)
0 o 7 27/07/2013 3/8/2013
10.743 112.5 110 6.23 236.46 27/07/2013 3/8/2013 10.627 105 27/07/2013 3/8/2013 10.720 112.5 14 20/08/2013 3/9/2013 10.902 202.5 251.25 14.23 297.3 20/08/2013 3/9/2013 10.820 300 20/08/2013 3/9/2013 10.884 251.25 28 28/07/2013 25/08/2013 11.000 330 385 21.80 337.8 28/07/2013 25/08/2013 10.987 480 28/07/2013 25/08/2013 11.884
345 10 o 7 27/07/2013 3/8/2013 10.910 175 185 10.47 236.46 27/07/2013 3/8/2013 10.690 200.00 27/07/2013 3/8/2013 10.780 180 14 20/08/2013 3/9/2013 10.764 225 233.3333 13.21 297.3 20/08/2013 3/9/2013 10.850 225 20/08/2013 3/9/2013 10.999 250 28 2/8/2013 30/08/2013 11.124 350 358.3333 20.29 337.8 2/8/2013 30/08/2013 11.010 350 2/8/2013 30/08/2013 11.167 375
25 o 7
27/07/2013
3/8/2013 10.580 100 113.3333 6.42 236.46 27/07/2013 3/8/2013 10.700 140 27/07/2013 3/8/2013 10.566 100 14 21/08/2013 4/9/2013 10.900 175 173.3333 9.81 297.3 21/08/2013 4/9/2013 10.765 165 21/08/2013 4/9/2013 11.015 180 28 2/8/2013 30/08/2013 11.098 350 346.6667 19.63 337.8 2/8/2013 30/08/2013 11.065 330 2/8/2013 30/08/2013 11.045 360 40 o 7
28/07/2013
4/8/2013 10.950 135 140 7.93 236.46 28/07/2013 4/8/2013 10.998 135 28/07/2013 4/8/2013 10.940 150 14 21/08/2013 4/9/2013 10.980 210 217.5 12.31 297.3 21/08/2013 4/9/2013 10.950 217.5 21/08/2013 4/9/2013 10.967 225 28 2/8/2013 30/08/2013 11.143 375 317.5 17.98 337.8 2/8/2013 30/08/2013 11.043 285 2/8/2013 30/08/2013 11.057 292.5
75 o
7
28/07/2013
4/8/2013 10.880 135 147.5 8.35 236.46 28/07/2013 4/8/2013 10.980 142.5 28/07/2013 4/8/2013 10.865 165 14 21/08/2013 4/9/2013 11.045 240 295 16.70 297.3 21/08/2013 4/9/2013 11.160 300 21/08/2013 4/9/2013 11.042 345 28 20/08/2013 17/09/2013 11.082 330 317.5 17.98 337.8 20/08/2013 17/09/2013 10.937 300 20/08/2013 17/09/2013 10.943 322.5
T a b e l   2 .   P e n g u j i a n   T e k a n   B e t o n Umur (Hari) % Tekanan (kN) Mpa 3 46 155.4 8.80 7 70 236.5 13.39 14 88 297.3 16.83 21 96 324.3 18.36 28 100 337.8 19.13 Luas 17662.5 mm 2 Kuat Tekan 225 19.125 Mpa Tekanan 337.80 kN T a b e l   3 .   H a s i l   P e n g u j i a n   T e k a n B e r d a s a r   P a d a   S u h u   P e n c a m p u r a n B e t o n
T a b e l   4 .   H a s i l   U n t u k   U m u r   B e n d a U j i
U m u r B e t o n 0 1 0 2 5 4 0 7 5 7 1 1 0 1 8 5 1 1 3 , 3 3 1 4 0 1 4 7 , 5 1 4 2 5 1 , 2 5 2 3 3 , 3 1 7 3 , 3 3 2 1 7 , 5 2 9 5 2 8 3 8 5 3 5 8 , 3 3 4 6 , 6
7 3 1 7 ,
5 3 1 7 , 5
S u m b e r   :   H a s i l   P e n e l i t i a n
Gambar 4. Hubungan Umur Dan Kuat Tekan Beton
Dari  kurva  hasil  pengujian  beton  varian suhu air diatas terlihat bahwa kuat tekan beton
benda  uji    yang    didapat  pada  suhu  air campuran  beton  diatas  suhu  kamar  yaitu  40 ⁰ dan  75 ⁰ celcius  dibawah  parameter  yang diinginkan.
Sedangkan  kuat  tekan  pada  suhu  air campuran  dibawah  suhu  ruang  yaitu  25 ⁰ ,10 ⁰ dan  0 ⁰ celcius  didapatkan  kuat  tekan  diatas parameter yang diinginkan.
Jadi untuk mendapatkan kuat tekan beton sesuai  atau  diatas  parameter  yang  diinginkan maka  suhu  air  campuran  beton  harus diusahakan  bersuhu  ruang  atau  lebih  rendah dari suhu ruang.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN
a. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian
Pengaruh  suhu  air  dan  kuat  tekan  pada beton  akan  membawa  dampak  perubahan kuat  tekan  dan  beberapa  sifat  struktural lainnya.
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :
1. Bertambahnya suhu pada beton menyebabkan  penurunan  pada  kuat tekan, kuat tekan menunjukkan penurunan  yang  relative  kecil  dengan suhu normal.
2. Kuat  tekan  beton  menunjukkan  bahwa semakin tinggi suhu campuran mengakibatkan  turunnya  kuat  tekan beton,  hal  ini  disebabkan  karena  ikatan semen  dan  agregat  mengalami  retakan halus  atau    retak  rambut  dikarenakan suhu  hidrasi  yang  tinggi  pada  waktu setting time awal pada beton. Pada air bersuhu  normal  atau  suhu  ruang untuk  campuran  beton,  panas  yang dicapai  beton  akibat  hidrasi  setelah waktu setting  time kedua  atau  setelah dua  jam  semen,air  dan  aggregate bercampur sekitar 75o Celcius, apalagi  bila  air  campuran  beton diatas  suhu  ruang      atau  lebih  panas maka  suhu  beton  akibat  hidrasi  akan semakin  tinggi  diatas  75o  Celcius yang  mengakibatkan  penurunan  kuat tekan  beton  dikarenakan  banyaknya retakan halus pada beton akibat panas hidrasi beton yang tinggi.
b. Saran
Saran yang dapat disampaikan
Suhu O C Hari 7 14 28 0 o 110 251.25 385 10 o 185.0 233.3 358.3 25 o 113.333 173.333 346.667 40 o 140 217.5 317.5 75 o 147.5 295 317.5
berkaitan  dengan  penelitian  “ Pengaruh Varian Suhu Air Campuran Beton Terhadap Kua Tekan Karakteristik
Beton ” ini adalah:
1. Pembuatan  dan  perawatan  benda  uji yang  teliti  dan  seksama  sehingga diperoleh  benda  uji  sesuai  dengan rencana.
2. Alat yang digunakan sangat mempengaruhi  data  yang  diperoleh untuk  digunakan  sebagai  perhitungan sehingga pada saat pengujian .
3. Pada  pembacaan  dial  saat  pengujian dianjurkan  lebih  teliti  dan  cermat  karena akan berpengaruh pada keakuratan hasil- hasil yang dicapai.
4. Dalam  pekerjaan  pembuatan  beton dilapangan  sangat  diusahakan  untuk menggunakan  air  yang  bersuhu  ruang atau  lebih  dingin  untuk  mendapatkan kuat tekan yang telah direncanakan pada saat mendisain campuran adukan beton.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Al  -  Moudi,  OSB, Attack  on  Plain  and
Blen de d C e me nt E xpos ed t o Aggresive Sulfate Environment, Cement  and  Concrete  Composite  24 (2002)  305  -  316,  Elsivier  Science Ltd, USA
Bing  T.,  and  Cohen  MD., Expansion  of  Alite Paste  Coused  by  Gypsum  Formation During  Sulfate  Attack ,  Journal of Materials  in  Civil  Engineering  , February,  2000,  Vol.  12  No.1,  ISSN 0899-1561 CODEN : JM CEE7. Cohen,MD., and Mather, B.,(1991), Sulfate attack on concrete research needs , ACI Mater.J., 88(1). Hernandez, MJF., Use Waste of The  Sugar Industry  as  Pozzolana  in  Lime  – Pozzolana  Binders  :  Study  of  The
Reaction , Cement and Concrete
Research,  August  4,  1998,  Vol.28, No.11,  pp.  1525  –  1536,  Elsevier Science Ltd, USA
Hugot,E., Handbook of Cane Sugar Engineering , Elsevier Science Publishing  Company  Inc.,  New  York, 1986 Kilinckale,F.M., The  Effect  of  MgSO4  and HCl  Solutions  on  The  Strength  and Durability  of  Pozzolan  Cement  Mortars,
Cement and Concrete Research,
September  23,  1997,  Vol.  27,  No.  12. pp.  1911  –  1918,  Elsevier  Science  Ltd, USA Lembaga P enelitian ITB, Kursus Pelatihan Mitigasi Bahaya Gempa , Teknologi Beton, Lemlit ITB, Bandung, 1997
Mindess,  S  and  Young,  JF.  , Concrete , Prentice Hall , Inc , New Yersey, 1981
Neville, A.M., Properties of Concrete , Fourth Edition, Longman Group Limited, London, 1995 Satyarno,I, Konstruksi Beton Pada Lingkungan Agresif, PAU Ilmu
Teknik,  Universitas  Gajah  Mada  , Yogyakarta, 2000.
Singh,  NB, Hydration  of  Baggase  Ash  – blended  Portland  Cement, Cement  and Concrete  Research  30  (2000)  1485  - 1488, June, 2000 Zhang,  M.H  and  Malholtra,  M.V., High P e r f o r m a n c e C o n c r e t e Incorporating  Rice  Husk  Ash  as  a S u p p l e m e n t a r y C e m e n t i n g Material, ACI Material Journal, November – December,1996